272 RECHERCHES SUR LE NICKEL 



descendre lentement jusqu'à la température du labora- 

 toire. Dans chaque série, on réchauffait à partir d'un cer- 

 tain point de la transformation, afin de mesurer la dila- 

 tation correspondant à un état déterminé de l'alliage. On 

 a terminé ces expériences en plaçant les barres dans un 

 bain d'eau que l'on a refroidi jusqu'à 0°; puis on a refait 

 une chauffe dans l'huile, après laquelle les barres ont été 

 refroidies dans l'alcool. La dilatation a été déterminée 

 encore après cette opération. 



Le diagramme (fîg 3) représente les variations de la règle 

 d'acier, les températures étant portées en abscisses, les 

 longueurs en ordonnées. Les lignes continues se rappor- 

 tent à la région observée, les lignes pointillées ont été tra- 

 cées par extrapolation, afin de rendre les phénomènes 

 plus évidents. 



Lorsque, partant du rouge cerise naissant, on laisse 

 refroidir la barre, elle se contracte suivant la ligne sensi- 

 blement droite, AB. Près de 130°, la ligne s'incurve vers le 

 haut, la règle s'allonge en se refroidissant, et la grandeur 

 de sa variation atteint bientôt 40^ par degré. Si alors on 

 réchauffe la barre, elle ne revient pas le long de la courbe 

 suivie à température descendante, mais se dilate en sui- 

 vant une ligne telle que CD. Si on continue à refroidir, 

 la barre revient au point D et reprend immédiatement sa 

 marche le long de la courbe. On pourra faire suivre ainsi 

 à la barre successivement des droites telles que AB ou 

 CD, ou une courbe d'allongement BD. A la température 

 de — 60°, la règle de l'alliage à 15 pour iOO de nic- 

 kel n'était pas encore complètement transformée. Toute- 

 fois, la forme de la courbe obtenue par un refroidisse- 

 ment progressif indique que la variation était presque 

 achevée. Le coefficient de dilatation après la dernière 

 transformation était de '10,47.^0"^ 



